( 784 ) 

 priais de mettre sous les yeux de l'Acadmie, vous m'avez fait observer que 

 je pouvais en faire facilement un goniomtre rptiteur, capable de mesurer 

 les secondes avec exactitude, en remplaant le demi-cercle divis, par un 

 cercle entier, muni d'une table polie, dans la direction de son rayon, pour 

 porter le prisme soumis l'exprience; qu'il suffisait d'une disposition pour 

 arrter la rgle, tandis que l'on tourne le cercle pour permettre de rpter 

 la mesure d'un angle autant de fois que l'on voudra , sans lecture inter- 

 mdiaire. Je vais raliser ce perfectionnement. 



GALVANOPLASTIE. Note sur un procd pour dorer les roues des montres 

 et des chronomtres ; par M. Philippe Piantamocr. 



(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.) 



i< Les perfectionnements que l'on cherche journellement introduire dans 

 l'horlogerie en vue d'obtenir la plus grande exactitude runie l'lgance , 

 ont conduit , entre autres , demander que les roues des chronomtres et des 

 montres de prcision fussent dores. Il est mme probable que ce perfection- 

 nement, qui, par la propret qu'il entrelient, tend augmenter la prcision , 

 aurait t mis en excution plus tt, si les procds de dorage connus au- 

 jourd'hui l'eussent permis; mais, jusqu' prsent, le dorage au mercure, 

 car ici il ne peut pas tre question de dorage galvanique , s'opre toujours 

 sur une surface amalgame au moyen d'une dissolution acide de mercure 

 dansl'eau-forte, qui dtruirait compltement les pignons en acier des roues. 

 Recouvrir ces pignons pralablement d'une couche de cire ou de rsine , 

 serait une opration peu convenable , parce que la rsine brlerait , au 

 moins partiellement , et que le nettoyage des ailes des pignons et des 

 pignons eux-mmes exigerait ensuite un travail considrable et mme peut- 

 tre impossible sans en entraner l'altration. 



Le procd trs-simple que j'ai l'iionneur de communiquer l'Aca- 

 dmie, et qui obvie cet inconvnient, consiste faire usage, pour l'amal- 

 gamation, d'une dissolution de mercure qui n'altre l'acier ni froid, ni sous 

 l'influence de la chaleur, par les produits de dcomposition qu'elle dveloppe. 

 Pour se procurer cette liqueur, on dissout une petite quantit de mercure 

 dans une quantit d'acide nitrique assez considrable pour que ce dernier 

 soit en excs; on sature ensuite la dissolution par de l'ammoniaque, puis on 

 redissout le prcipit dans un excs de cet alcali . Si le prcipit ne se redis- 

 sout pas en entier, on peut fiiltrer, ou bien le redissoudre dans l'acide nitrique, 



